PARTIE EXPÉRIMENTALE. 
167 
De huit onces trente-cinq grains de platine que m’a fournis M. d’Angi- 
villers, et que j’ai présentés à une forte pierre d’aimant, il ne m’en est 
resté qu’une once un gros vingt-neuf grains ; tout le reste a été enlevé par 
l’aimant à deux gros près, qui ont été réduits en poudre qui s’est attachée 
aux feuilles de papier, et qui les a profondément noircies, comme je le 
dirai tout à l’heure; cela fait donc à très-peu près six septièmes du total 
qui ont été attirés par l’aimant, ce qui est une quantité si considérable, 
relativement au tout, qu’il est impossible de se refuser à croire que le fer 
ne soit contenu dans la substance intime de la platine, et qu’il n’y soit 
même en assez grande quantité. Il y a plus : c’est que si je ne m’étais pas 
lassé de ces expériences, qui ont duré plusieurs jours, j’aurais encore tiré 
par l’aimant une grande partie du restant de mes huit onces de platine, 
car l’aimant en attirait encore quelques grains un à un , et quelquefois 
deux quand on a cessé de le présenter. Il y a donc beaucoup de fer dans la 
platine; et il n’y est pas simplement mêlé comme matière étrangère, mais 
intimement uni , et faisant partie de sa substance, ou, si l’on veut le nier, il 
faudra supposer qu’il existe dans la nature une seconde matière qui, comme 
le fer, est attirable par l’aimant; mais cette supposition gratuite tombera 
par les autres faits que je vais rapporter. 
Toute la platine que j’ai eu occasion d’examiner m’a paru mélangée de 
deux matières différentes, l’une noire et très-attirable par l’aimant, l’autre 
en plus gros grains d’un blanc livide un peu jaunâtre et beaucoup moins 
magnétique que la première; entre ces deux matières, qui sont les deux 
extrêmes de cette espèce de mélange, se trouvent toutes les nuances inter- 
médiaires, soit pour le magnétisme, soit pour la couleur et la grosseur des 
grains. Les plus magnétiques, qui sont en même temps les plus noirs et les 
plus petits, se réduisent aisément en poudre par un frottement assez léger, 
et laissent sur le papier blanc la même couleur que le plomb frotté. Sept 
feuilles de papier dont on s’est servi successivement pour exposer la platine 
à l’action de l’aimant ont été noircies sur toute l’étendue qu’occupait la pla- 
tine, les dernières feuilles moins que les premières à mesure qu’elle se 
triait, et que les grains qui restaient étaient moins noirs et moins magné- 
tiques. Les plus gros grains, qui sont les plus colorés et les moins magné- 
tiques, au lieu de se réduire en poussière comme les petits grains noirs, 
sont au contraire très-durs et résistent à toute trituration; néanmoins ils 
sont susceptibles d’extension dans un mortier d’agate®, sous les coups réi- 
térés d’un pilon de même matière, et j’en ai aplati et étendu plusieurs grains 
au double et au triple de l’étendue de leur surface; cette partie de la pla- 
tine a donc un certain degré de malléabilité et de ductilité, tandis que la 
partie noire ne paraît être ni malléable ni ductile. Les grains intermé- 
a. Je n’ai pas voulu les étendre sur le tas d’acier, dans la crainte de leur communiquer plus 
de magnétisme qu’ils n’en ont naturellement. 
